73 
gegen nasse Fäule, die hygroskopischen Kalk- und Magnesia-Salze 
schützengegen die trockene Fäule (Mulm); das Eisensalz, welches 
sich theilweise mit dem Gerbstoff des Holzes verbindet, schützt 
das Holz vor Schwammbildungen, Pilze, und es sind somit alle drei 
Bedingungen der Holzconservirung erfüllt. 
> Beweise: Da ich hier seit einigen zwanzig Jahren auf der 
Saline Königsborn wohne, und den Gegenstand schon sehr lange 
im Gedächtmss geführt habe, so musste mir die Thatsaclie auffalie'n, 
dass hölzerne Zäune von Gradirlatten, das heisst, ausgeworfene Latten 
aus den Gradirhäusern, die continuirlich mit Soole in Berührung 
kamen, so wenig an der Luft wie im Erdboden faulen, so dass 
dieselben eine Dauerhaftigkeit von ca. 30 Jahren haben, bis sie 
schliesslich durch mechanische Schäden ruinirt werden. Ebenso 
verhalten sich Grenzpfähle, aus solchen Hölzern, womit hier die 
Gärten grösstentheils abgetheilt sind und die mindestens 25 Jahre 
in der Erde gesessen haben; denn eine wiederholte Revision derselben 
zeigte deutlich, dass sie nicht eine Linie auf der Oberfläche ange¬ 
fressen waren. Ferner habe ich mir von der Saline Königsborn 
Holzklötze verschafft, welche ebenfalls mit Soole imprägnirt waren 
und mindestens 70 Jahre hier in den Bauten gesessen haben, ohne 
eine Spur von Fäulniss zu zeigen. 
Durch die Gefälligkeit des Herrn Geheimrath Betriebsdirektor 
Plange an der Berg.-Märk. Eisenbahn in Elberfeld, dem ich mein 
Verfahren unter Discretion mittheilte, bin ich in den Besitz eines 
Protokolls der Thüringischen Bahn über die Haltbarkeit von Eisen¬ 
bahnschwellen gelangt, welche durch den Abbruch eines Gradir- 
liauses beim Bau der Eisenbahn gewonnen wurden, und wozu nur 
der Ausschuss solcher Hölzer Benutzung fand. Die Abschrift des 
Piotokolls lasse ich weiterhin folgen, und wird man daraus die 
Dauerhaftigkait der mit Soole imprägnirten Schwellen ersehen. 
Die Ausführung einer derartigen Holzconservirung könnte in 
England in dreifacher Weise bewirkt werden, und zwar: 
1) Jsach dem bis jetzt üblichen Verfahren durch Comprimirung 
wie dies bei den getheerten Schwellen der Fall ist, eine Behandlung, 
die auch unter dem Kamen Conservirung der Hölzer durch Creo- 
sot bekannt ist. Zu diesem Zwecke wird oben beschriebene Lö¬ 
sung oder Soole auf künstlichem Wege dargestellt und durch Druck 
ins Holz hineingepresst. 
") Die doi t vorhandenen natürlichen Soolen, wie sie aus dem 
Erdboden fliessen, werden in grossen wasserdichten Bassins gesam¬ 
melt, in der Grösse, dass sie wenigstens 100,000 Schwellen fassen 
können, wobei eine Tiefe von 10 Fuss hinreichend sein würde. Die 
Bassins werden mit Schwellen vollständig gefüllt und diese ca. 
2 Monat in der Soole gelassen, bis sie das Holz völlig durch- 
6 
